•> , STEFAN SCHENEK, 



säure in Form von Bleichlorid gefällt und der Niederschlag noch 

 feucht ebenso zwischen zwei durchlöcherten Bleiblechen ange- 

 bracht. Die auf diese Art hergestellten Electroden wurden nun in 

 10%-ige Schwefelsäure getaucht und mit dem Strom einer Bunsen- 

 Batterie formirt. Der in Folge Wasserzersetzung frei werdende 

 Wasserstoff reduzirte das Bleichlorid, indem sich Salzsäure bildete 

 und metallisches Blei zurückblieb und zwar in schwammiger Form, 

 Hiemit war das obenerwähnte Ziel erreicht, indem sich der Blei- 

 schwamm an der Electrode selbst bildete. 



Der von der Wasserzersetzung herrührende Sauerstoff musste 

 entweichen, da die positive Electrode ohnehin schon aus Blei- 

 hyperoxyd bestand. 



Auch diese Combination erwies sich jedoch bald als erfolg- 

 los. Der Formirungsstrom zersetzte auch die gebildete Salzsäure 

 und verursachte eine Chlorentwicklung, was immer unangenehm 

 ist. Ausserdem, und dies war der Hauptnachteil, fiel ein grosser 

 Teil des Bleihyperoxydes aus der positiven Electrode heraus. 

 Dazu kam noch der Umstand in Betracht, dass die Kosten dieses 

 Verfahrens im Grossen unverhältnissmässig hoch ausgefallen wären. 



Es handelte sich jetzt vor Allem darum, unbedingt ein 

 billigeres Material und ein entsprechenderes Verfahren zu ermit- 

 teln. Wir richteten nun unsere Aufmerksamkeit auf die Bleiglätte, 

 von welcher wir probeweise einen Löffel voll auf ein Zinkblech 

 gaben und so in verdünnte Schwefelsäure tauchten. Das Eesultat 

 war vollkommen befriedigend, denn nach 24 Stunden war die 

 Glätte vollkommen zu einem schönen Bleischwamm reduzirt. 



Dieses Ergebniss war uns ein Fingerzeig für den einzu- 

 schlagenden Weg, um unser Ziel : eine grössere Capacität und 

 geringere Darstellungskosten der Accumulatoren zu erreichen. 



Unser Verfahren war nun folgendes : die gemahlene Blei- 

 glätte wurde mit 10 °/o-iger Schwefelsäure zu einem dicken Brei 

 angerührt und zwischen die zwei durchlöcherten Bleibleche ge- 

 bracht. Dieselben sollten nun als negative Electrode dienen. Die 

 Füllung der positiven Electrode bestand zur Hälfte aus Bleiglätte, 

 zur Hälfte aus Minium, welches Gemisch ebenfalls mit lOVo-iger 

 Schwefelsäure zu einem Brei angefeuchtet wurde. 



Die Formation ging, wie wir es auch erwarteten, ohne jede 



